— 207 — 



ki'Ystalleu. vrelcbe diese Höhlen aiiskleiden. Sie kommen in sclnvaclidureli- 

 scheiii enden, honiggelben Stöcken und in durchsichtigen stroh- bis honig- 

 gelben einzelnen Krystallen. begleitet Ton Quarz. Kalkspath, GokL Tellur 

 und Eisenkies {iviich Krexner zuweilen reine 202 (211)) vor. Brezixa 

 mass zwei Krystä liehen des neuen Vorkommens von 1883. 



KrystallsTstem : rhomlnsch ; a : b : c 0,4566 : 1 : 0,4693. Die Kry- 

 stalle bilden flache Tafeln nach b = ocPöo i;010) mit zonarem Aufbau 

 aus den Umrissen parallelen Schichten. Beobachtete Formen ausser ooPoo 

 (010): = 3oPL6 (3 . 16 . OV. n = oops^^ (3 . 34 . Oi (beide nur ein Mal 

 beobachtet, sonst an ihrer Stelle unbestimmbare Flächen V. p = P (111^ 

 (stets ebenflächig imd glänzendi : .t = 42P42 ^^1 . 42 . 1\ Wie bei den 

 meisten Substanzen mit ausgezeichneter Spaltbarkeit sind die ebenen, echten 

 Flächen unter grossen Winkeln gegen die Spaltfläche geneigt , während 

 VicinaLflächen mit schwankender Symbolisiiimg zur ausgezeichneten Spalt- 

 fläche ocPoc i^OlO) in verscliiedenen Zonen auftreten. 



Krexxer beobachtete an den biegsamen, desminartig gestalteten, bis 

 1 mm. langen Krystallen des alten Vorkommens b = ooPao (010) (oft 

 fein parallel c gestreift > : r = ocP2 (120V. s = ocP4 (140) (geht zuweilen 

 in X = :x:Py 14 . 17 . 0; über): selten m = ooP (110), ferner p = P 

 (Ul i. ^:ach ihm ist a : b : c = 0,45954 : 1 : 0,46495. Er fand die optische 

 Axenebene parallel ocPöö i lOOi, die negative Mittellinie parallel Axe b. 

 den optischen Axenwinkel um dieselbe in a Monobromnaphtalin bei 20'^ C. 

 = 140"^ 8' für Xa-Licht und die Doppelbrechung sehr stark. 



Folgende Tabelle giebt eine Übersicht über die Winkelverhältnisse. 



Brezixa weist auf die Ähnlichkeit des Tellurit mit Claudetit und 

 Valentinit hin. die sämmtlich nach ooPoc (010) spalten. 



Tellurit a : b : c = 0.4566 : 1 : 0,4693 (a : c = 0,9729) 

 Claudetit a : b : c = 0,3758 : 1 : 0,3500 (a : c = 1,0737) 

 Valentinit a : b : c = 0.3915 : 1 : 0,4205 (a : c = 0.9310\ 



Auch mit den Krystallen von Mo 0,. V,0-,. Ta, 0-, PbO. HgO, Bi.^O.. 

 CrOg, WO3 wird der Tellurit verglichen. Es wird auf Ähnlichkeiten be- 

 sonders in den Axenverhältiiissen hingewiesen . indess stellt sich heraus, 

 dass die meisten erwähnten Substanzen nicht genügend untersucht sind, 

 um weitgehende Schlüsse zu gestatten. 



In einem Anhang bespricht Verfasser die Elemente des Valentinit. 

 Es wird zunächst eine Tabelle der 26 bislang angegebenen Gestalten auf- 

 gestellt und sodann werden die Angaben der einzelnen Autoren kritisch 

 angeführt. Der Verfasser gelangt zu dem Schluss, dass das Axenverhält- 

 niss a : b : c = 0,3915 : 1 : 0,4205 für den Valentinit das naturgemässeste 

 sei, da bei der Annahme desselben die Gestalten des Valentinit die niedrig- 

 sten Symbole erhalten und gleichzeitig die beste Übereinstimmung zwischen 

 gemessenen und berechneten Winkeln sich ergiebt. Fr. Rinne. 



